272 Luchvigj 



Platinirte Kohle^ dargestellt durch Eintauchen von 

 Holzkohle in Platinchloridlösung und Ausglühen, bewirkt 

 gleich dem reinen Platinschwamm die Vereinigung des 

 Knallgases zu Wasser, selbst wenn sie nur 5 bis 6 Pro- 

 cent Platin enthält. Stenhouse empfiehlt sie in Respi- 

 ratoren und überall da, wo für ärztliche Zwecke bis- 

 her gewöhnliche Kohle äusserlich und innerlich angewendet 

 wurde. (Liehig-Kopp's Jahresher. für 1855.) 



Dichtigkeit des chemisch gereinigten Graphits nur 

 1,802 bis 1,844 bei 200 C. (Löwe a.a.O.) 



Künstlicher Diamant, als Bestandtheil des diamant- 

 artigen Bors (siehe weiter unten). 



Bor. Die Arbeiten von Wo hl er und St. Ciaire 

 Deville über Darstellung und Eigenschaften der drei 

 Modificationen des Bors (in den Ann. der Chem, u. Pharm, 

 Jan. u. März 1857 ; Chem. Centrbl 30. Dec. 1857). 



Gay-Lussac, Thenard und Berzelius erhielten 

 das Bor nur als eine amorphe hellchocoladebraune Sub- 

 stanz; Wöhler und St. Ciaire Deville hingegen auch 

 noch als graphitartiges und diamantartiges Bor durch 

 Schmelzen von Borsäure mit Alumium im Kohlentiegel 

 bei hoher Temperatur. Gleich wie das Eisen im Schmel- 

 zen den am orphea Kohlenstoff auflöst und beim Erstarren 

 denselben als graphitartigen Kohlenstoff ausscheidet, so 

 löst schmelzendes Alumium das amorphe Bor und schei- 

 det es beim Erkalten theils als graphitartiges undurch- 

 sichtiges, metallglänzendes Bor, theils als diamantartig 

 glänzendes, durchsichtiges, granatrothes bis honiggelbes 

 Bor aus. Die Krystallform des letzteren ist das quadra- 

 tische Prisma (mit Zinn isomorph), die Härte grösser als 

 die des Korunds, gleich der des Diamants, welcher selbst 

 zuweilen durch das Bor geritzt wird. Dieses Bor ent- 

 hält in Folge seiner Darstellung im Kohlentiegel gegen 

 4 Procent Kohlenstoff beigemengt, welche nothwendig als 

 Diamant darin vorhanden sein müssen, da die Durch- 

 sichtigkeit der Borkrystalle mit dem Kohlenstoffgehalte 

 steigt, was nicht sein könnte, wenn amorpher oder graphit- 



